{{위키데이터 속성 추적}}
[[파일:Traceroll.JPG|섬네일|노란 트레이싱 페이퍼 롤]]
[[파일:TRANSLUCENT SHEET.jpg|섬네일|트레이싱 페이퍼 투명도 레벨의 시뮬레이션]]
'''트레이싱 페이퍼'''(tracing paper)는 빛의 통과를 허용하는 낮은 [[불투명도]]를 보이는 종이이다.

종이의 투명도는 원재료의 신중한 선별, 그리고 투명도를 만들기 위해 사용되는 공정에 의해 달성된다. [[셀룰로오스 섬유]]는 이 종이의 기초를 형성하며 일반적으로 나무종으로 만들지만 천섬유로 만드는 경우도 있다. 불투명도와 인쇄 품질을 강화하기 위해 달느 필러 자재를 포함하는 경우도 있다. 트레이싱 페이퍼의 경우 빛의 전달을 방해하는 모든 물질을 제거할 필요가 있다.<ref name="A1020">[http://www.paperonweb.com/A1020.htm How is paper made translucent (grease proof, tracing paper)?] PaperOnWeb</ref>

== 기술 사양 ==
{| class="wikitable"
|-
! 물질 !! [[밀도]] !! [[습도]] !! [[표면 굴곡|굴곡]] !! [[투명]] !! [[극한 인장 강도]] ([[다르시|mD]]) !! [[표면 알칼리 pH]]
|-
| [[ISO 536]]<br><ref>{{웹 인용|url=https://www.iso.org/standard/60352.html|title=ISO 536:2012 – Paper and board -- Determination of grammage|work=iso.org}}</ref> <br />([[종이 밀도|g/m²]]) || ([[킬로그램 매 세제곱미터|kg/m³]]) || [[ISO 287]]<br><ref>{{웹 인용|url=https://www.iso.org/standard/44637.html|title=ISO 287:2009 – Paper and board -- Determination of moisture content of a lot -- Oven-drying method|work=iso.org}}</ref> <br />([[백분율 기호]]) || [[ISO 8791-2]]<ref>{{웹 인용|url=https://www.iso.org/standard/51265.html|title=ISO 8791-2:2013 – Paper and board -- Determination of roughness/smoothness (air leak methods) -- Part 2: Bendtsen method|work=iso.org}}</ref> <br />([[ml/min]]) || [[ISO 2469]]<ref>{{웹 인용|url=https://www.iso.org/standard/51631.html|title=ISO 2469:2014 – Paper, board and pulps -- Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor)|work=iso.org}}</ref> <br />(%) || [[ISO 1974]]<ref>{{웹 인용|url=https://www.iso.org/standard/52430.html|title=ISO 1974:2012 – Paper -- Determination of tearing resistance -- Elmendorf method|work=iso.org}}</ref> <br />([[뉴턴 (단위)|mN]]) || [[ISO 6588]]<br><ref name="iso.org">{{웹 인용|url=https://www.iso.org/standard/59783.html|title=ISO 6588-1:2012 – Paper, board and pulps -- Determination of pH of aqueous extracts -- Part 1: Cold extraction|work=iso.org}}</ref><ref name="iso.org" /><ref>ISO 6588-2:2012 Paper, board and pulps -- Determination of pH of aqueous extracts -- Part 2: Hot extraction</ref> <br />([[수소 이온 농도 지수]])
|-
| 42 || 1,200÷1,235 || 7 || 100-300 || 79+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 53 || 1,200÷1,235 || 7 || 100-300 || 77+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 63 || 1,220÷1,250 || 7 || 100-300 || 75+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 73 || 1,220÷1,250 || 7.5 || 100-300 || 75+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 83 || 1,220÷1,250 || 7.5 || 100-300 || 75+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 93 || 1,220÷1,250 || 7.5 || 100-300 || 75+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 100 || 1,220÷1,250 || 7.5 || 100-300 || 75+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 112 || 1,220÷1,250 || 8 || 100-300 || 73+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 130 || 1,220÷1,250 || 8 || 100-300 || 69+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 150 || 1,220÷1,250 || 8 || 100-300 || 65+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 160 || 1,220÷1,250 || 8 || 100-300 || 61+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 170 || 1,220÷1,250 || 8 || 100-300 || 59+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 190 || 1,220÷1,250 || 8 || 100-300 || 55+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 200 || 1,220÷1,250 || 8 || 100-300 || 53+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 240 || 1,220÷1,250 || 8 || 100-300 || 47+/-5 || 220-440 || 6-7
|-
| 280 || 1,220÷1,250 || 8 || 100-300 || 45+/-5 || 220-440 || 6-7
|}

== 응용 ==
* 전통 인쇄 방식: [[활판 인쇄]], [[평판 인쇄]] / [[오프셋 인쇄|오프셋]], [[실크 스크린]]
* [[소묘]]: [[잉크]], [[인디언 잉크]], [[흑연]], [[연필]]
* [[사진술]], [[영화관]] [[조명]]
=== 최종 상품 ===
* [[봉투]]
* 메일링
* [[전단지]]
* [[표지 (책)|표지]]
* [[음반 커버]] [[캘리퍼스]]
* [[명함]]
* [[그리팅 카드]]
* [[포스터]]
* [[종이접기]]

== 같이 보기 ==
{{위키공용분류}}
* [[황산지]]

== 각주 ==
{{각주}}

{{전거 통제}}

[[분류:미술 재료]]
[[분류:종이]]
[[분류:소묘]]
[[분류:판화]]